( 34) 
temps pour que la superposition par ordre de densité se 
produisit, les couches ont été séparées et analysées après 
refroidissement. 
Nous avons donc à examiner : 
1° Le moyen de réaliser les températures élevées inva- 
riables; 
2 Le moyen de séparer les couches métalliques super- 
posées ; 
5° Le procédé d'analyse. 
1° Le bismuth, le plomb et le zine, employés dans ces 
recherches, fondent respectivement à 268°, 554° et 419°; 
le zine bout vers 1000°. Les limites des températures à 
réaliser étaient done voisines de 268° et de 1000°. 
Nous avons fait usage du four à gaz de Seeger tel qu'il est 
décrit dans la Zeitschrift für angew. Chemie, 1889, p. 75; 
il est done inutile d'entrer dans des détails à ce propos. 
La constance des températures était assurée par la régu- 
larité du débit du gaz aux brûleurs. Pour cela, nous avons 
fait construire un régulateur du système Moitessier, mais 
de grand modèle, de façon à augmenter sa sensibilité dans 
les proportions voulues. Le robinet d'arrivée du gaz était 
muni d’une aiguille parcourant un limbe gradué. On 
détermina d’abord, empiriquement, la température que 
prenait le four après 24 à 48 heures de chauffe, pour une 
position donnée du robinet, et l’on constata par la suite 
qu'on pouvait reproduire les températures notées avec 
une approximation tout à fait satisfaisante. 
Quand la température de régime pour une ouverture 
donnée du robinet était atteinte, elle se conservait indé- 
finiment quand l'air extérieur à la salle où se trouvait le 
four ne subissait pas de trop grandes variations de tempé- 
rature. 
